Elektrizitätsleitung in Krystallen. 



81 



sation bei noch hohen Widerständen auf und in dieser Hinsicht 

 stimmt dann dieser Quarz mit dem früher untersuchten überein. 

 Dieser Quarz war parallel der Achse geschnitten, maß 

 also ganz große Unterschiede zeigen, wie bereits früher 1 bei 

 solchen Quarzen gezeigt wurde. Den großen Widerständen 

 entsprechend ist der Polarisationsausschlag, der also dieses Mal 

 der Quarzsubstanz und nicht den Beimengungen zukommt, 

 weit geringer. Die Zahlen sind nur wenig höher als bei den 

 früher untersuchten, parallel der Achse geschnittenen Quarz- 

 platten. Ich verweise auf die früheren Ausführungen. 



Rauchquarz A. 



(Fig. 7.) 



Zeit 



Tempe- Wider- 

 ratur ! stand 



1 



r 



log W 



8 h 50 ra 



9 15 



9 35 



9 50 



9 55 



10 15 



10 37 



10 42 



10 50 



11 10 



11 15 



11 30 



11 35 



770 



900 



1020 



1070 



1100 



1130 

 1200 

 1200 

 1200 



1210 



1250 

 1300 



1305 



156.000 

 47.000 

 23.000 

 12.000 

 10.000 



8.200 

 3.600 

 2.270 

 1.870 



2.220 



1.300 



1.080 



960 



962X10 -3 



855 



775 



746 

 727 



714 

 680 

 680 

 680 



670 



658 

 637 

 635 



5 



193 



4 



672 



4 



362 



4 



079 



4 



000 



3 



914 



3 



556 



o 

 o 



356 



3 



272 



3 



346 



3 



114 



3 



033 



2 



982 



Ladung mit Straßen- 

 strom. 



Ladung mit Straßen- 

 strom. 



Ladung mit Straßen- 

 strom. 



Bei der ersten Polarisationsmessung war die Temperatur 

 während des Ladens nicht konstant geblieben, so daß diese 

 Messung nicht gut verwertet werden kann; der Ausschlag war 

 bei 1105° bis 1130° enorm groß und entspricht einem Polari- 

 sationsstrom von 1-171 m A. 



i Leitfähigkeit fester Silikate, 1. c., p. 20. 

 Sitzb. d. mathem.-naturw. Kl. ; CXIX. Bd., Abt. I. 



